82 LES DÉFORMATIONS PERMANENTES ET L'HYSTERESÏS. 
§ i. — La recalescence. 
X 
Éludions mainlenanl les phénomènes qui peuvent accompagner le refroi- 
dissement et, en particulier, le refroidissement lent du métal. 
Supposons que le mêlai ait été porté à une température inférieure à H et 
ail acquis une dureté notable; pendant le refroidissement, le point figuratif 
suivra une trajectoire dont la forme différera d'autant plus d'une simple 
descendante issue du point initial 
que le refroidissement sera moins 
brusque; laissons de côté la discus- 
sion de la forme de la partie de celte 
trajectoire qui se trouve à droite de 
la ligne NIN'; supposons seulement 
qu'elle vienne rencontrer la ligne 
NIN' (fig. 29) en un point «, corres- 
pondant à un état naturel instable, 
et pénètre alors dans la région située 
à gauche de la ligne NIN' ; soit R 
un point de cette région, voisin du 
point n ; soil T l'abscisse du point R. 
A partir du moment où le point figuratif est en R, supposons que l'on 
maintienne la température physiquement constante et égale à T; cette tem- 
pérature subit seulement de petites variations inévitables au voisinage de la 
valeur T; le métal se met alors à éprouver un recuit accéléré, accompagné 
d'un dégagement de chaleur également accéléré; cette accélération se pour- 
suit tant que le point figuratif est au-dessus de la ligne U; au moment où il 
traverse en R' celte ligne, la vitesse du recuit et la vitesse du dégagement 
de chaleur sont maxima; elles décroissent ensuite. 
C'est un phénomène bien connu des praticiens que, lorsqu'on porte au 
rouge cerise une barre de fer ou d'acier et qu'on la laisse refroidir lentement, 
il arrive un moment où sa température demeure un certain temps station- 
naire el où sa contraction s'arrête; la contraction et la chute de température 
peuvent même être momentanément renversées; l'éclat du métal augmente 
< 
R 
I 
H 
Fig. 
